Die Bau-Materialien des österreichischen Kaiserstaates auf der Pariser Ausstellung. 755 
nisse zu erhalten, müssten alle in Untersuchung genommenen Substanzen im 
gleichen Zustande der Zertheilung sein, und sich gleichförmig gesetzt ( fasse ) 
haben. Die Commission hat ihre Versuche mit gebeutelten Kalk- und Cement- 
Sorten, wie sie in den Verkehr gebracht werden, angestellt. Versuche mit den- 
selben Substanzen im nicht gepulverten Zustande, wie sie aus dem Brennofen 
kommen, würden zu abweichenden Ergebnissen führen. 
4. Gewichtsvermehrung. Zur Bestimmung derselben wurde eine 
gewisse Menge der zu prüfenden Substanz vor ihrer Einbringung in den ble- 
chernen Cylinder abgewogen und nachdem sie das zugegossene Wasser aufge- 
nommen hatte, mittelst Abnahme der beiden eisernen Reife heraus genommen, 
leicht an der Luft getrocknet, und wieder abgewogen — der Unterschied zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten Gewichte gibt die Gewichtsvermehrung, 
welche von dem theils mit dem Mörtel chemisch verbundenen, theils hygro- 
skopisch aufgenommenen Wasser herrührt. — Auch diese Versuche wurden an 
feingepulverten Substanzen, wie sie in den Handel kommen, vorgenommen. 
5. Erhärtung. Um die hierzu nöthige Zeit zu ermitteln, wurden die 
Versuche an den, mit der nöthigen Menge Wasser, ohne Zusatz von Sand, ange- 
rührten Substanzen vorgenommen. Diese formte man in zwei kleine Cylinder von 
3’5 Centimeter ( 112 /iooo Wiener Fuss) Basis und 2 - 5 Centim. (0-08 Wien. Fuss) 
Höhe. Nachdem man aus diesen Cylindern das überschüssige Wasser durch 
gelindes Drücken entfernt hatte, wurde einer davon nach 10 Minuten, der andere 
nach 12 Stunden in ein Glas voll Wasser eingetaucht. Die Erhärtung wurde, nach 
Herrn Vi ca t’s Vorgang, als vollendet angenommen, sobald der Cylinder einen 
Stift von 1-2 Quadrat-Millimeter, mit einem Gewichte von 300 Gramm (17 Vs Loth 
Wiener Apotheker-Gewicht) beschwert, zu tragen vermochte. Es ist übrigens 
bekannt, wie sehr verschieden die zum Erhärten nöthige Zeit ist; dass sie mit- 
unter im Sommer um die Hälfte geringer ist, als im Winter; dass das frische 
Cement schneller erhärtet, als das vor einigen Monaten bereitete; dass endlich 
die Menge des zum Anrühren verwendeten Wassers einen bedeutenden Einfluss 
auf die Dauer dieses Vorganges ausübt. — Man war bemüht, die Probe- Cylinder 
so gleichförmig als nur immer thunlich anzufertigen; es war indess unmöglich, 
das Alter der auf diese Weise versuchten Fabricate in Rechnung zu bringen. 
6. Wi derstand. Mittelst einer kleinen, von Herrn Herve-Ma ngon auf- 
gestellten Vorrichtung wurde der Widerstand gegen das Auseinanderreissen 
( tracüon ) angestellt. Mehrere Ziegel wurden mittelst einer hinlänglich dicken 
Zwischenlage des zu prüfenden Kalkes oder Cementes in Kreuzform mit ein- 
ander verbunden. Am achten Tage wurde das zum Auseinanderreissen dieser 
Ziegel nöthige Gewicht durch Versuche ermittelt, wobei die Versuche, hei wel- 
chen die Ziegel sich von einander trennten, nicht mit in Rechnung gebracht 
wurden. Die Zahl dieser Versuche blieb nothwendig beschränkt, da es unmöglich 
war, von allen zur Ausstellung eingesendeten Bindemitteln die nöthige Menge 
herbeizuschaffen. Da dieser Widerstand überhaupt veränderlich ist, je nachdem 
das versuchte Bindemittel frisch bereitet oder abgelegen, der freien Luft aus- 
